1904. No. r. SCHMELZP.-ERXIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 8; 



und dem eutektischen Gemisch etwa 52—60 Kai, und zwischen Augit 

 und dem eutektischen Gemisch etwa 37—45 Kai. ausmachen; die maxi- 

 male Schmelzpunkt-Erniedrigung wäre folglich, indem Ct-t, = ca. 0.40 

 ist, etwa 125 — 150° verglichen mit dem Schmelzpunkt (1250°) von 

 {Ca,Mg)SiO^ und etwa 100° verglichen mit dem Schmelzpunkte (1225°) 

 von CaÅlgSi^O^. — Diese Angaben sind selbstverständlich sehr wenig 

 genau und geben uns nur eine ganz approximative Vorstellung über 

 die wirklichen Zahlen. 



— Aus meinen pyrometrischen Untersuchungen (siehe oben, S. 18 — 

 21) folgt; 



der Schmelzpunkt von Diopsid, CaMgSiJ)^, 1225°, liegt ein wenig 

 (rund 25') niedriger als derjenige von hexag. Ca-Metasilikat, {Ca,Mg)SiO^ 

 (mit ganz wenig Mg), i2;o°; 



in einer C<7-il/^-MetasilikatschmeIze mit 075 Ca : 0.25 Mg, beginnt 

 — bei einer Temperatur von ca. 1200° — die Krystallisation mit der 

 Ausscheidung von dem hexag. ("Æ-Metasilikat: während der Krystalli- 

 sation desselben sinkt die Temperatur bis das eutektische Gemisch 

 erreicht wird, und dann kr>'Stallisieren alle beide Mineralien gleichzeitig; 

 diese eutektische Temperatur liegt zufolge einer Bestimmungsmethode 

 40° und zufolge einer anderen t^ö" niedriger als der Schmelzpunkt des 

 Diopsids. — Weil die Versuche unter genau denselben Bedingungen 

 ausgeführt wurden, sind die relativen V^ersuchsfehler nicht sehr bedeu- 

 tend; sicher ist jedenfalls, dass die Krystallisation des eutektischen 

 Gemisches bei einer niedrigeren Temperatur als diejenige der zwei Kom- 

 ponenten stattfand. 



Bei den unten besprochenen Mineral-Kombinationen erhalten wir viel 

 grössere Schmelzpunkt-Erniedrigungen. 



b) Zwischen Augit {Hedenbergit, CaFeSi^O^) und Hyperstben 



{Fe,Si,0,). 



Eine der von H. O. Ho f m an (1. c, 1899) ausgeführten Beobach- 

 tungsserien bezieht sich auf Metasilikate mit wechselnden \'erhältnissen 

 zwischen CaO und FeO. Die Untersuchungen wurden mit Gemischen 

 von SiO^, CaU, FeO — gelegentlich noch mehreren » Basen <^ — vorge- 

 nommen, und die » Bildungstemperatur ^^ der Schmelzen wurden durch \'er- 

 gleich mit Seger-Kegeln bestimmt. Diese »ßildungstemperaturc liegt 

 höher als der Erstarrungspunkt der schon fertig gebildeten Schmelz- 

 lösungen; der Unterschied muss aber, für eine und dieselbe Beobachtungs- 

 serie — vorausgesetzt, dass die Versuche über die »Bildungstemperatur« 



Vid.-Selsk. Skrüter. M.-X. Kl. 1904. No. 1. 6 



